1969L0493 — NL — 01.01.1986 — 001.001 — 1
Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en versch ĳnt buiten de verantwoordel ĳkheid van de instellingen
►B RICHTL ĲN VAN DERAAD
van 15 december 1969
voor de onderlinge aanpassing der wetgevingen van de Lid-Staten inzake kristalglas
(69/493/EEG)
(PB L 326 van 29.12.1969, blz. 36)
Gewĳzigd bĳ:
Publicatieblad
nr. blz. datum
►A1Toetredingsakte van Denemarken, Ierland, het Verenigd Koninkr ĳk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland L 73 14 27.3.1972
(aangepast doorBesluit van de Raad van 1 januar i 1973) L 2 1 1.1.1973
►A2Toetredingsakte van Griekenland L 291 17 19.11.1979
►A3Toetredingsakte van Spanje en Portugal L 302 23 15.11.1985
1969L0493 — NL — 01.01.1986 — 001.001 — 2
▼B
RICHTL ĲN VAN DERAAD
van 15 december 1969
voor de onderlinge aanpassing der wetgevingen van de Lid-Staten
inzake kristalglas
(69/493/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100,
Gezien het voorstel van de Commissie,Gezien het advies van het Europese Parlement (
1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,Overwegende dat de mogel ĳkhid van een speciale aanduiding van kris-
talglasprodukten en de daarmede gepaard gaande verplichting tenaanzien van de samenstelling van deze produkten in sommige Lid-Staten verschillend is geregeld; dat deze verschillen de handel in dezeprodukten belemmeren en kunnen leiden tot concurrentiedistorsiesbinnen de Gemeenschap;
Overwegende dat deze belemmeringen voor het tot stand komen en de
werking van de gemeenschappel ĳke markt kunnen worden opgeheven
indien in alle Lid-Staten dezelfde voorschriften worden toegepast;
Overwegende dat de vast te leggen communautaire bepalingen ten
aanzien van de vastgestelde aanduidingen voorde ver schillende catego-rieën kristalglas alsmede de kenmerken van deze categorieën enerz ĳds
ten doel hebben om de koper tegen bedrog en anderz ĳds om de fabri-
kant die deze bepalingen naleeft, te beschermen;
Overwegende dat het voor het tot stand brengen van een communautaire
regeling noodzakel ĳk is uniforme methodes vast te leggen voor het
bepalen der chemische en fysische eigenschappen van kristalglaspro-dukten die met de door de onderhavige richtl ĳn vastgestelde bena-
mingen worden aangeduid,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTL ĲN VASTGESTELD:
Artikel 1
Deze richtl ĳn is van toepassing op de onderpost 70.13 van het gemeen-
schappel ĳk douanetarief vermelde producten.
Artikel 2
De Lid-Staten treffen alle dienstige maatregelen om te bewerken dat
samenstelling, fabricagekenmerken, etikettering en elke vorm vanaanprĳzing der producten als bedoeld in artikel 1 voldoen aan de
definities en voorschriften als vastgesteld in deze richtl ĳn met b ĳlagen.
Artikel 3
De Lid-Staten treffen alle dienstige maatregelen teneinde te voorkomen
dat de benamingen voorkomend in kolom b) van b ĳlage I in de handel
worden gebruikt ter aanduiding van producten die niet de in dekolommen d) tot en met g) van b ĳlage I vermelde kenmerken bezitten.
Artikel 4
1. Indien een product als bedoeld in de onderhavige richtl ĳn één der
benamingen voert volgens b ĳlage I, kolom b), dan mag dit product
(1) PB nr. C 108 van 19. 10. 1968, blz. 35.
1969L0493 — NL — 01.01.1986 — 001.001 — 3
▼B
tevens z ĳn voorzien van een kenmerkend symbool als vastgesteld in
bĳlage I, kolommen h) en i) van deze richtl ĳn.
2. Wanneer in het fabrieksmerk, de handelsnaam van een onderne-
ming of enig anderopschr ift, hetz ĳals hoofdwoord, hetz ĳals bĳvoe-
glĳk naamwoord, hetz ĳals stam, één van de in de kolommen b) en c)
van bĳlage I vermelde benamingen wordt gebruikt of een andere die
daarmede kan worden verward, treffen de Lid-Staten alle dienstigemaatregelen opdat in zeer duidel ĳke letters de volgende gegevens
worden vermeld, onmiddell ĳk gevolgd doorhet mer k, de handelsnaam
of het opschrift:
a) de benaming van het product, wanneer dit de in de kolommen d) tot
en met g) van b ĳlage I vermelde kenmerken bezit;
b) de juiste aard van het product, wanneer dit niet de in de kolommen
d) tot en met g) van b ĳlage I vermelde kenmerken bezit.
Artikel 5
De in b ĳlage I vastgestelde benamingen en kenmerkende symbolen
mogen op hetzelfde etiket voorkomen.
Artikel 6
De overeenstemming tussen de aanduidingen en de kenmerkende
symbolen enerz ĳds en de kenmerken volgens b ĳlage I, kolommen d) tot
en met g) anderz ĳds, kan slechts worden vastgesteld aan de hand van de
in bĳlage II omschreven methoden.
Artikel 7
Pr oducten bestemd vooruitvoerbuiten de Gemeenschap z ĳn niet onder-
worpen aan de voorschriften van deze richtl ĳn.
Artikel 8
Binnen 18 maanden na kennisgeving van deze richtl ĳn voeren de Lid-
Staten de maatregelen in ter voldoening aan het bepaalde in dezerichtlĳn en stellen z ĳde Commissie onverw ĳld daarvan in kennis. Na
kennisgeving van deze richtl ĳn dient de Commissie voorts door de
Lid-Staten t ĳdig op de hoogte te worden gebracht van ieder verder
ontwerp van belangr ĳke wettel ĳke en bestuursrechtel ĳke bepalingen die
zĳvoornemens z ĳn vast te stellen op het doorde r ichtl ĳn bestreken
gebied, opdat z ĳhaarstandpunt terzake kenbaarkan maken.
Artikel 9
De onderhavige richtl ĳn is gericht tot de Lid-Staten.
1969L0493 — NL — 01.01.1986 — 001.001 — 4Nr. Benaming van de categorie Kenmerken Etikettering
OpmerkingMetaaloxyden (in
%)S.G. BrekingsindexOppervlakte-
hardheidVorm van
het symboolOpmerkingen
—a— —b— —c— —d— —e— —f— —g— —h— —i—▼B
BĲLAGE I
LĲST DER CATEGORIEËN KRISTALGLAS
CRISTAL SUPERIEUR 30 %
CRISTALLO SUPERIORE 30 %
HOCHBLEIKRISTALL 30 %
VOLLOODKRISTAL 30 %
►A1FULL LEAD CRYSTAL 30 %
1 KRYSTAL 30 % PbO≥30 % ≥3,00 x
◄
►A2κρύσταλλα υψηλής περιεκτι -
κότητος σε µόλυβδο ◄►A230 %◄
►A3CRISTAL SUPERIOR 30 %Deze benamingen mogen
CRISTAL DE CHUMBO SUPERIOR 30 %◄vrĳelĳk worden gebruikt onge-
acht het land van oorsprong of
CRISTAL AU PLOMB 24 %bestemming. Ronde etikettenkleur: goud
CRISTALLO AL PIOMBO 24 % ∅≥1c m
BLEIKRISTALL 24 %De cĳfers geven het percentage
LOODKRISTAL 24 %van het gehalte aan loodoxyde
aan.
►A1LEAD CRYSTAL 24 %
2 KRYSTAL 24 % PbO≥24 % ≥2,90 x
◄
►A2µολυβδούχα κρύσταλλα ◄ ►A225 %◄
►A3µολυβδούχα κρύσταλλα ◄ ►A324 %◄
►A3CRISTAL AL PLOMO ◄ ►A324 %◄
►A3CRISTAL DE CHUMBO ◄ ►A324 %◄
1969L0493 — NL — 01.01.1986 — 001.001 — 5Nr. Benaming van de categorie Kenmerken Etikettering
OpmerkingMetaaloxyden (in
%)S.G. BrekingsindexOppervlakte-
hardheidVorm van
het symboolOpmerkingen
—a— —b— —c— —d— —e— —f— —g— —h— —i—▼B
CRISTALLIN
VETRO SONORO SUPERIORE
KRISTALLGLAS
KRISTALL ĲNGLAS (1)
SONOORGLAS (2)
 Vierkante
►A1CRYSTAL GLASS, CRYSTALLINZnO, BaO, PbO,
K2O, alleen of te ≥2,45 nD≥1,520 etiketten3
KRYSTALLIN Alleen de benamingen in de taal zamen ≥10 % kleur: zilver
◄ of de talen van het land waarhet Lengte van de
►A2υαλοκρύσταλλα ◄produkt wordt verhandeld mogen zĳden:≥1c m
►A3VIDRIO SONORO SUPERIORworden gebruikt.
VIDRO SONORO SUPERIOR ◄Uitzondering:
VERRE SONORE Op de Duitse markt mag geperst
VETRO SONOROglas met 18 % PbO en een S.G.
KRISTALLGLASvan ten minste 2,70 worden
verkocht onder de benaming
SONOORGLAS „PRESSBLEIKRISTALL”of
 Etiketten in de
►A1CRYSTAL GLASS, CRYSTALLIN „BLEIKRISTALL GEPRESST” BaO, PbO, K2O, vorm van een
4KRYSTALLIN(in hoofdletters) alleen of te ≥2,40 Vickers gelĳkzĳdige
◄zamen ≥10 % — 550
±2 0driehoekkleur: zilver
►A2υαλοκρύσταλλα ◄ Lengte van de
►A3VIDRIO SONOROzĳden:≥1c m
VIDRO SONORO ◄
xn D≥1,545 als criterium voor een b ĳkomende niet-destructieve bepaling van het product (op het t ĳdstip van invoer).
(1) In België.
(2) In Nederland.
1969L0493 — NL — 01.01.1986 — 001.001 — 6
▼BBĲLAGE II
METHODES TER BEPALING VAN DE CHEMISCHE EN FYSISCHE
EIGENSCHAPPEN VAN DE CATEGORIEËN KRISTALGLAS
1. CHEMISCHE ANALYSES1.1.BaO en PbO
1.1.1.Bepaling van het totaalgehalte: BaO + PbO
Men weegt op 0,0001 gram nauwkeurig ongeveer 0,5 gram glaspoeder en
brengt dit in een platina capsule. Na bevochtiging met water voegt men10 ml van een zwavelzuuroplossing 15 % en 10 ml fluorwaterstofzuurtoe. Het geheel verhitten in een zandbad totdat witte dampen ontstaan.Laten afkoelen en opnieuw behandelen met 10 ml fluorwaterstofzuur.Daarna opnieuw verhitten tot het ontstaan van witte dampen. Latenafkoelen en de wanden van de capsule met waterbespr enkelen. Opnieuwverhitten totdat witte dampen ontstaan. Laten afkoelen, voorzichtig 10 mlwater toevoegen en daarna overgieten in een bekerglas van 400 ml. Decapsule wordt verscheidene malen gespoeld met een 10 % zwavelzuurop-lossing waarna tot 100 ml wordt verdund met dezelfde oplossing. Gedu-rende 2—3 minuten laten koken en een nacht laten rusten.
Met behulp van een filtreerdegel met porositeit 4 wordt gefiltreerd,
waarna het filtraat eerst wordt gewassen met een 10 % zwavelzuuroplos-sing en daarn a2à3 maal met ethylalcohol. Vervolgens het geheel
gedurende een uur in de droogkast laten drogen b ĳ150.
oC. Daarna wordt
het BaSO4+ PbSO4gewogen.
1.1.2.Bepaling van BaO
Ongeveer 0,5 gram glaspoeder wordt op 0,0001 gram nauwkeurig
gewogen en in een platina capsule gebracht. Dit wordt bevochtigd metwater waarna 10 ml fluorwaterstofzuur en 5 ml perchloorzuur wordttoegevoegd. Het geheel wordt verhit in een zandbad totdat witte dampenontstaan.
Laten afkoelen en opnieuw 10 ml fluorwaterstofzuur toevoegen. Verhitten
totdat opnieuw witte dampen optreden. Laten afkoelen en de wanden vande capsule met gedestilleerd water besprenkelen. Daarna weer verhitten enafdampen tot b ĳna droog. Vervolgens 50 ml chloorwaterstofzuur 10 %
toevoegen en licht verhitten teneinde het oplossen te bevorderen. Over-gieten in een bekerglas van 400 ml en verdunnen met water tot 200 ml.Aan de kook brengen en een zwavelstofstroom door de hete oplossingvoeren. Zodra het loodsulfide op de bodem van het vat is neergeslagenwordt de gasstroom afgesloten. Filtreren door middel van filtreerpapiermet dicht weefsel en wassen met koud waterdat ver zadigd is met zwavel-waterstof.
De filtraten worden gekookt en eventueel tot 300 ml ingedampt. B ĳhet
koken wordt 10 ml van een 10 % zwavelzuuroplossing toegevoegd. Deoplossing wor dt van het vuurgenomen en men laat haarten minste vieruurstaan.
Door middel van filtreerpapier met dicht weefsel wordt gefiltreerd, waarna
met koud water wordt gewassen. De neerslag wordt b ĳ1.050.
oC gecalci-
neerd en het BaSO4wordt gewogen.
1.2.Bepaling van ZnO
De filtraten uit de afscheiding van het BaSO4worden ingedampt tot op
een volume van 200 ml. B ĳaanwezigheid van methylrood wordt geneu-
traliseerd met ammoniak waarna 20 ml zwavelzuur 0,1 n wordt toege-voegd. Daarna wordt de pH op 2 gebracht door toevoeging van 0,1 nzwavelzuur of eventueel 0,1 n natriumhydronyde en laat men de zinksul-fide koud neerslaan door het doorvoeren van een zwavelwaterstofstroom.Gedurende vier uur laat men neerslaan, daarna wordt de neerslag opge-vangen op een filtreerpapier met dicht weefsel. Men wast met koud waterverzadigd met zwavelwaterstof. De neerslag op het filter wordt opgelostdoor er 25 ml van een warme 10 % chloorwaterstofzuuroplossing over tegieten. Dan wor dt het filtermet kokend watergewassen totdat men eenvolume van ongeveer150 ml ver kr ĳgt. Men neutraliseert met ammoniak
in aanwezigheid van lakmoespapier, waarna 1 tot 2 gram vaste urotropinewordt toegevoegd om de pH op ongeveer 5 vast te leggen. Men voegt eenpaar druppels van een vers bereide, waterige 0,5 % dimethylphenoloranje-oplossing toe en titreert met een oplossing van complexon III 0,1 n totdathet rose omslaat naar citroengeel.
1969L0493 — NL — 01.01.1986 — 001.001 — 7
▼B
1.3.Bepaling van K2O
door neerslag en weging van kaliumtetraphenylboride.
Ontsluiting: na breken en zeven wordt 2 gram glas ontsloten door
middel van 2 ml geconcentreerde HNO3
15 ml HCIO4,
25 ml HF
in een platina capsule in een heetwaterbad en daarna in een zandbad. Na
het afscheiden van dikke perchloride dampen totdat het mengsel droog is,wordt het opgelost met 20 ml heet water e n2—3m l geconcentreerd
HCI.
De oplossing overgieten in een maatkolf van 200 ml en tot aan het
volume aanvullen met gedestilleerd water.Reagentia: 6 % oplossing van natriumtetraphenyboride: 1,5 gram van het
reagens wordt opgelost in 250 ml gedestilleerd water. De dan overbl ĳ-
vende lichte troebelheid wordt verw ĳderd door toevoeging van 1 gram
aluminiumhydroxyde. Gedurende v ĳf minuten roeren, daarna filtreren,
waarbĳde eerste 20 ml nogmaals gefiltreerd moeten worden.
Wasoplossing van de neerslag: Men bereidt een weinig kaliumzout door
neerslag in een oplossing van ongeveer 0,1 gram KCl op 50 ml HCI0,1 n; hierin wordt al roerend de oplossing van tetraphenylboride toege-voegd totdat de neerslag beëindigd is. Filtreren op glasspecie en wassenmet gedestilleerd water. Drogen in een droogtoestel b ĳomgevingstempe-
ratuur, waarna 20 à 30 mg van dit zout wordt gebracht in 250 ml gedes-tilleerd water. Van t ĳd tot tĳd roeren. Na 30 minuten wordt 0, 5à1g ra m
aluminiumhydroxyde toegevoegd. Na enige minuten roeren wordt gefil-treerd.
Werkw ĳze:Van de chloorwaterstofoplossing voor de ontsluiting neemt
men een hoeveelheid af overeenkomend met circa 10 mg K
2O. Deze
hoeveelheid wordt verdund tot ongeveer 100 ml waarna de reageeroplos-sing, namel ĳk 10 ml op 5 mg geschat K
2O, onder matig roeren wordt
toegevoegd. Ten hoogste 15 minuten laten staan, daarna filtreren metbehulp van een getareerde, gesinterde filtreerdegel nr. 3 of 4. Wassen meteen wasoplossing. 30 minuten drogen b ĳ120.
oC. De omzettingsfactor
voorK2O = 0,13143.
1.4.Toleranties
± 0,1 in absolute waarde voor elke bepaling.Wanneer een analyse binnen deze toleranties een waarde oplevert die
lagerligt dan de vastgestelde limieten (30, 24 of 10 %) dan moet hetgemiddelde worden genomen van ten minste drie analyses. Is de analyse-waarde gel ĳk aan of hogerdan 29,95, 23,95 r esp. 9,95 dan moet het glas
worden ondergebracht in de categorieën overeenkomend met 30, 24 resp.10 %.
2. FYSISCHE BEPALINGEN2.1.Soortelĳk gewicht
Methode met behulp van de hydrostatische balans op ± 0,01. Een monster
van ten minste 20 gram wordt gewogen in de buitenlucht alsmede onder-gedompeld in gedestilleerd water b ĳ20
oC.
2.2.Brekingsindex
De brekingsindex wordt gemeten met een refractometer op ± 0,001 nauw-
keurig.
2.3.Microhardheid
De Vickers hardheid wordt gemeten volgens de norm ASTM E 92-65
(herziening 1965) waarb ĳwordt uitgegaan van een last van 50 gram en
het gemiddelde van 15 bepalingen wordt genomen.